304 Galvanoplastisch zu copirende Gegenstände etc. 



mälig stärker werdende Niederschlag nicht an dem zu 

 copirenden Gegenstande, sondern bildet eigentlich nur 

 einen durch die Vertiefungen und Erhöhungen festgehal- 

 tenen Körper. Gewisse Theile des Gegenstandes können 

 nicht gut mit Graphit überzogen werden, theils weil der- 

 selbe nicht gehörig anhaftet, theils weil sich zu viel des- 

 selben ablagert, wodurch die Schärfe leidet. Durch das 

 Verfahren von Ne geraux erhält der Gegenstand eine 

 solche Leitungsfähigkeit, dass derselbe sogleich von einer 

 dünnen Schicht ausgefällten Metalls überdeckt wird, welche 

 fest anhaftet. Das Verfahren besteht darin, den betreffen- 

 den Körper undurchdringlich zu machen^ indem er mit 

 einem Firniss aus trocknendem Oele mit Wachs, Leim 

 oder Stearin getränkt wird. Hierauf wird auf die zu 

 copirenden Stellen mit Hülfe eines Pinsels eine Flüssig- 

 keit aufgetragen, welche erhalten wird durch Verthei- 

 lung des geschmolzenen Gemenges von 500 Grm. Bern- 

 stein, 120 Grm. Mastix und 30 Grm. Asphalt in 500 Grm. 

 eines fetten Oeles, unter Zusatz von Terpentinöl bis zur 

 vollkommenen Klärunu;-. Die aufgestrichene Schicht muss 

 wenigstens in 8 Stunden trocknen. Bevor sie vollkom- 

 men trocken ist, belegt man alle überzogenen Stellen mit 

 sehr feinen Metallblättchen, z. B. Folie (aus Blei, Zinn, 

 Kupfer, Gold oder Silber), indem man sie* mit einem 

 Bäuschchen oder einem Haarpinsel andrückt, bis sie 

 festhaften. Hierauf wird mit einer Bürste jener Theil 

 der Metaliplättchen abgerieben, der nicht fest anhaftet. 

 Es werden auf diese Art alle Stellen gehörig bedeckt 

 und nach Negeraux scharf erhalten. Nach dem Trock- 

 nen wird der Gegenstand mit einer sehr verdünnten 

 Lösung von Cyankalium gewaschen, hierauf in ein kal- 

 tes alkalisches Bad aus 5 Th. Grünspan, 5 Th. schweflig- 

 saurem Natrium, 8 Th. Cyankalium, 1 Th. kohlensaurem 

 Natron und 100 Th. destillirtem Wasser getaucht. Diese 

 Flüssigkeit soll eine dünne Schicht hervorbringen, welche 

 die schnelle P^älluug des Metalls bewirkt. Hierauf bringt 

 man den Gegenstand in eine Lösung von Kupfervitriol 

 und überlässt ihn der Einwirkung des elektrischen Stro- 

 mes. {Armengard' s Genie industr. Decbr. 1858.) Bkh. 



Den Werth der vorstehenden Vorschrift kenne ich 

 aus eigener Erfahrung, namentlich wenn es sich darum 

 handelt^ Gegenstände zu copiren, welche bedeutende Er- 

 habenheiten besitzen. Aehnliches habe ich erreicht, wenn 

 ich beim Nachbilden von Siegeln einen Abdruck in Sie- 



